( 823 ) 

 » Cette observation a une grande importance, en ce qu'elle montre que 

 dans les caisses de cémentation avec du charbon qui a déjà servi, la pro- 

 portion d'acide carbonique est plus considérable et devient une entrave à 



l'aciération. 



» Les affinités du charbon se modifient par la chaleur sous le double 

 rapport de la carburation par contact et de la régénération de l'oxjde de 

 carbone. La différence d'activité que la pratique établit entre le charbon de 

 bois neuf et celui qui a servi s'explique donc aisément sans l'intervention 

 des cyanures. 



» La seconde cause, c'est le départ des gaz carbonés qui se dégagent du 

 charbon dont la proportion s'élève, pour celui de chêne généralement em- 

 ployé dans la cémentation, à lo pour loo de son poids (i). En outre, 

 M. Bunsen a constaté (2) que les gaz qu'il a obtenus de la calcination du 

 charbon de bois contenaient jusqu'à 7 4 pour 100 d'hydrogène protocar- 

 boné dont M. Caron a lui-même vérifié l'action aciérante. 



» S'il suffisait de rapporter les alcalis volatilisés pour rendre au cément 

 ses qualités perdues, les fabricants d'acier auraient le moyen, avec des 

 cendres, de rétablir la complète efficacité du charbon ordinaire; cependant 

 ils ne peuvent régénérer indéfiniment le cément par l'addition de cendres, 

 dont l'emploi est d'ailleurs fort ancien, et ils continuent à faire usage du 

 charbon neuf. 



» M. Caron indique une opération qu'il a faite sur de l'éponge de fer 

 préparée par le procédé Chenot, c'est-à-dire par l'action de l'oxyde de 

 carbone sur le minerai de fer. Ces éponges ont été rapprochées au rouge, 

 puis façonnées eu barres, qui, après la trenqie, n'ont présenté aucun 

 des caractères de l'acier, ni inéme du fer aciéreux; il conclut de là que 

 l'oxyde de carbone agissant au rouge sur le fer ne le carbure pas sensi- 

 blement. 



» Les expériences que j'ai publiées montrent que cette assertion est 

 inexacte. Elle est d'ailleurs en désaccord avec les faits constatés par 

 M, Caron lui-même. En effet, il a pu carburer des minerais de fer de Biibao 

 et de Benndorf, dans un courant d'oxyde de carbone, à une température 

 qui se produit dans le procédé Chenot (3). Il est donc certain que si 

 l'éponge de fer ne contenait pas de carbone, c'est que l'action de l'oxyde 



(1) Berthier, t. V, p. 271. 



(2) Bebzélius, Rapport annuel, i84i, p- ii- 



(3) Comptes rendus, 17 août 18G4, p- 335. 



